über Magnetismus durch Temperatur -Differenz. 315 



aus zu scliliefsen ist, dafs wohl schon eine geringe Beimischung von 

 Wismuth dem Kupfer eine höhere Stelle in der magnetischen Reihe 

 geben könnte (1). 



Noch deutlicher als in der ersten Tabelle tritt in dieser das von 

 den übrigen Alliagen sich so auszeichnende Verhalten der Mischungen 

 von Wismuth mit Blei und Wismuth mit Zinn hervor. Beide 

 Arten von Alliagen linden wir an desto tieferen Stellen in der magne- 

 tischen Reihe, und also um so entfernter von Wismuth, je mehr Wis- 

 muth sie enthalten , — und hierin zeichnet sich das Alliage aus drei 

 Theilen Wismuth mit einem Theile Zinn vor dem aus drei Theilen 

 Wismuth mit einem Theile Blei aus, da jenes sogar zwischen Stab- 

 eisen und Antimon steht. — Je mehr Zinn oder Blei die Mischung 

 enthält, desto höher sehen wir sie in der Reihe hinauf gerückt, doch 

 bleiben auch noch die Mischungen von einem Theile Wismuth mit 

 drei Theilen eines der andern beiden Metalle unter dem reinen Zinn 

 und Rlei. — Aus diesem allen folgt, dafs schon eine geringe Zu- 

 mischung der letztgenannten beiden Metalle zum Wismuth die Stelle 

 von diesem bedeutend verändern werde, und dafs also deren Gegenwart 

 im Wismuth durch die magnetischen Erscheinungen leicht auszumitteln 

 ist. — Zu bemerken ist noch, dafs wenn ein Alliage von Wismuth 

 und Zinn oder von Wismuth und Blei in einem bestimmten Ver- 

 hältnisse, zum Kreis verbunden mit Kupfer No. 2, bei bestehender 

 Temperatur-Differenz der Berührungspunkte ohne magnetische Polarität 

 bliebe, daraus keinesweges folgt, dafs ein solches Alliage sich auch mit 

 den übrigen Metallbogcn eben so verhallen werde; sondern es ist viel- 

 mehr aus den an reinen Metallen und Erzen wahrgenommenen Erschei- 

 nungen zu schlieisen, dafs jene Alliagen mit mehreren höher oder tiefer 

 stehenden Metallen sich wirksam zeigen können , während ihre Action 

 mit einigen andern Null ist. 



Auffallend ist es nach den eben erwähnten Erfahrungen , dafs so 

 verschiedenartige Metallmischungen, wie die von Antimon mit Kupfer, 



(i) Dafs die hohen Stellen uusers Kupfers No. 1. und No. 0. durch einen Wismutlige- 

 halt veranlafst worden, ist nicht wahrscheinlich ; eher wäre zu glauhen, dafs dies Me- 

 tall durch einen stärkeren Kohlengehalt dahin versetzt würde, wenn nicht vielleicht auch 

 ein geringer Gehalt an Eisen dazu heiträgt. 



